, _ «■ ■■■,■■■., , gs COLLECTION 



Transactions feu violent, &c qu'on l'eut foufflé de nouveau, il n'étoit altéré que par 

 Philosophiq. l'argent 8c le cuivre qu'il avoit retenus de fon premier alliage , &c l'on 

 Année 1678 i lI 8 ea < ï ue ces mat ie r es faifoient environ le tiers de fon poids lorfqu'on 

 N° n8 ' ''ép rouva à 'a pierre de touche. On le mit à la coupelle avec du plomb 

 a RT m ' pour en féparer le cuivre , & cette opération le réduifit à dix-fept grains 

 ôi demi, c'eft-à-dire , qu'elle le diminua d'un grain &C demi ; on le tondit 

 enfuite avec plus de deux parties d'argent, après quoi l'on en fît le dér 

 part par l'eau-forte , & il refla quinze grains d'un or qui n'étoit pas 

 parfaitement pur, mais qui l'étoit plus que l'or monnoyé allié d'argent, 

 & cet or éprouvé à la pierre de touche parut être à vingt-trois carats. 

 Pour calculer à préfént ce qu'on avoit perdu d'or dans cet affinage , 

 il fuit déduire d'abord des cent quarante & un grains & demi d'or monnoyé 

 un douzième pour l'alliage , c'eft-à-dire , douze grains moins envi- 

 ron un fixieme , refte cent" vingt-neuf grains &c demi èc un fixieme , 

 ou cent vingt-neuf grains & quatre fixiemes. Les différentes parcelles 

 d'or pur retirées du régule , font i°. vingt-quatre grains retirés du fra- 

 gment de trente grains retranché du premier régule E ; i°. vingt-huit grains 

 retirés du fragment de trente-fix grains retranché du fécond régule F; 

 3 . Cinquante-cinq grains retirés du troifieme régule G , & 4 . environ 

 douze grains d'or pur que pouvoient contenir les dix-neuf grains d'or allié 

 que l'on fépara de l'antimoine ; ce qui fait en tout cent dix-neuf grains 

 au lieu de cent vingt-neuf; ainfi la perte eft d'environ dix grains , ce qui 

 eft prefque un treizième. 



Troijîeme Expérience où ton a fait évaporer tout V antimoine. 



ON prit une parcelle d'or monnoyé du poids de quatre-vingt-deux grains 

 &demi, on la fondit avec une once d'antimoine, c'eft-à-dire, avec 

 environ fix fois plus d'antimoine que d'or, & l'on réduifit ce mélange 

 en régule en faifant évaporer l'antimoine dans le creufet ; on mit enfuite 

 ce régule à la coupelle pour faire évaporer ce qu'il contenoit encore 

 d'antimoine , & l'or qui relia après cette opération pefoit quatre-vingt- 

 quatre grains , c'eft-à-dire , un grain & demi de plus que l'or monnoyé 

 ne pefoit avant l'opération ; cela doit arriver quand le degré de chaleur 

 n'eft pas affez violent pour chaffer tout l'antimoine ; aiifll lorfque l'on 

 fondit de nouveau cet or dans un creufet ; il diminua de quatre grains, 

 & fe réduifit à quatre-vingt grains , c'eft-à-dire , à deux grains & demi 

 au deffous du premier poids ; & c'eft la moindre partie du cuivre qui 

 devoit y être mêlé fuivant la régie ordinaire de l'alliage de l'or monnoyé , 

 où il entre généralement deux parties de cuivre fur une d'argent, ou tout 

 au moins autant de cuivre que d'argent. 



Il paroît donc que l'antimoine eft beaucoup moins efficace que le 

 plomb pour féparer le cuivre de l'or , quand on procède par la feule 

 voie de l'évaporation ; feulement il retient ce cuivre & s'unit avec , 

 tandis que l'or fe fépare & fe précipite en forme de régule; & d'ailleurs 

 il n'eft pas tellement détruit qu'il ne puifl'e au moins en partie s'unir en- 

 core avec l'or. 



